端を接着剤で固着したものを試料とする。このときの接着剤は,繊維を侵さないもので熱水処理に耐える接着剤を用いる。重をかけたときのつかみ間の距離(mm)を読む。試料を装置から取り外し,適切な布(ナイロンタフタなどを用いる。)に包み,適切な温度の熱水中に30分間浸せきした後取り出し,吸取紙又は布で軽く水を切る。法)によって小数点以下1けたに丸める。a)の熱水寸法変化率と同様にして試料を作成し,初荷重をかけたときのつかみ間の距離(mm)を読む。則B(四捨五入法)によって小数点以下1けたに丸める。融点は,次のいずれかによる。偏光装置及び加熱装置の付いた載物台付顕微鏡を用い,ポラライザー及びアナライザーを直交し,視野を暗黒にする。試料をスライドガラス上に載せ,試料の軸をポラライザー及びアナライザーの光の振動方向と45°にすると試料の結晶部は光り,他の部は暗黒となる。載物台を加熱し,融点より約10°C低い温度から1°C/minの速度で昇温する。規則B(四捨五入法)によって整数位に丸める。参照)又は定温乾燥機中(透視できるもの。)に懸垂し,徐々に加熱して軟化点より約10°C低い温度から1°C/minの速度で昇温する。8401の規則B(四捨五入法)によって整数位に丸める。所定の荷重は,次の数値をいう。合は,その旨を試験報告書に付記する。熱収縮温度の測定は,主としてビニロン,ポリ塩化ビニル,アクリル,アクリル系,ビニリデン及びポリクラールについて行い,試験条件を試験報告書に付記する。mL当たり0.15×[ρは繊維の密度(g/cm3)]グラムの繊維を量り,繊維の方向を一定とせず,できるだけランダムになるようにケースに詰める。mmのガラス板で密着させて覆う。測定は次のいずれかの方法で行い,用いた方法を試験報告書に付記する。規則B(四捨五入法)によって有効数字2けたに丸める。5.3.4(常用標準白色面)による。三刺激値X,Y,Zを算出し,次いで色度座標としてそれぞれx,yを求め,次の式によって白色指数(W)を算出し,このWで白色度を示す。